Ober iliis I) u I on e- -Pf t i t'sche Gesetz. 



109 



die vier ersten Metalle nach Laplaee und Lavoisier, die für 

 Platin und Eisen nach Du long und Petit den Tabellen in Mülle r's 

 Lehrbuch der Physik und Meteorologie entnommen. 



Schon der Umstand, dass die einzelnen Daten zur Bestimmung 

 des kubischen Elasticitätscoefficienten von verschiedenen Autoren 

 hergenommen werden mussten, die auch mit verschiedenen Metall- 

 sorten gearbeitet haben, nöthiget, die erhaltenen Zahlen nicht als 

 genau, sondern nur als beiläufig richtig anzusehen. Hier genügt es, 

 wenn sie nur zeigen, dass aus den angestellten Betrachtungen nichts 

 Widersinniges folge. Zu diesem Behufe sind noch die folgenden 

 Bemerkungen hinzugefügt: 



Die linearen Elasticitätscoefficienten sind für die bezeichneten 

 Metalle aus den schon angeführten Untersuchungen Wertheim's 

 bekannt und in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 



Blei . . 

 Gold.. 

 Silber. , 

 Kupfer 

 Platin . 

 Eisen . . 



1803 



8131 



7337 



12449 



17044 

 20972 



Gehämmert, ausj 

 zogen und 

 angelassen 



1727 



5584 



7145 



10519 



15518 



20794 



177S 



Nach der allgemeinen Theorie der Elasticität, wie sie von 

 Cauchyi) und neuerdings von Lames) gegeben worden ist, 

 drückt man den kubischen und linearen Elasticitätscoefficienten durch 

 zwei Constanten aus, welche durch die Theorie selbst strenge genom- 

 men nicht bestimmt werden können. Bezeichnet man nach Lame 

 diese zwei Constanten mit A und //, den kubischen Ausdehnungs- 

 coefficienten mit E, den linearen mit F, so hat man s) 



F = 



(3^J-V)m 



1) Exercices de Mathematiques, annee III, IV, V. 



2) Lefons sur la theorie mathem. de Telast. des corps solides. Paris. Bachelier. 18ö2 

 ^) Lejons etc. p. 74. 



